## ANALISIS PENGARUH PENAMBAHAN LIMBAH STYROFOAM PADA ASPAL
POROS AC-WC TERHADAP STABILITAS

## DAN KEPADATAN NR

## FARLIN ROSYAD, MUHAMMAD BAROKAH
Jurusan Teknik Sipil, Universitas Bina Darma, farlin.rosyad@binadarma.ac.id,  mhdbarokah@gmail.com
Abstract: Roads are infrastructure that plays a very important role in the progress of an area which  is  a  link  between  one  region  and  other  regions.  In  an  effort  to  add  fine  material substitution  materials  that  can  be  used  as  materials  in  asphalt  mixtures,  sterosomes  that  are easily  obtained  are  used  in  research  as  an  alternative  to  fine  materials  in  asphalt  mixtures. The  purpose  of  this  pelnellitian  is  ulntulk  melngarulh  from  Styrofoam  waste  telrhadap karaktelristik asphalt by rolling the marshall's pelnguljian. This pelnellitian is rounded by 24 belnda ulji,  where  the  ulji  object  that  rolls  added Styrofoam  waste  as  an  additional  fillelr  of 10%,  12%,  14%  and  16%  each  is  rounded  by  6  belnda  ulji.  Serve  belnda  ulji  that  is  not covered  with  Styrofoam  waste  and  rounded  around  3  test  objects.  While  the  test  belnda  that was not given Styrofoam waste was also rounded as many as 3 ulji belnda. The ability to add Styrofoam waste as a fillelr to each ulji belnda is 6% of the total asphalt campulran agrelgat. Conducting  telrhadap  telrhadap  telrikat  variable,  namely  marshall  and  variable  belbas characteristics, namely the addition of Styrofoam Waste as a sulbtitulsi on asphalt (AC-WC). The effect of Styrofoam Waste Prelselntasel as a sulbstitulsi telrhadap Stability and Density, in this  case  Stability  and  Density  are  melted  by  Marshall  Stability  The  rest  of  the  gap  on flelxibility is  released by Marshall Qulotielnt, the value of Residual Marshall Stability, in the 10%  Styrofoam  Waste  campulran  obtained  a  value  of  91.45%,  in  the  mixture  of  12% Styrofoam Waste obtained a value of 92.77%, in a mixture of 14% Styrofoam Waste obtained a value  of  93.22%,  in  the  16%  Styrofoam  Waste  mixture  obtained  a  value  of  92.86%,  while  in Marshall  Qulotielnt  obtained  a  value  of  356 kg  /  mm  in  a  mixture  of  12%  Styrofoam  Waste, 371  kg  /  mm  in  a  mixture  of  14%  Styrofoam  Waste,  and  350  kg  /  mm  in  a  mixture  of  16% Styrofoam Waste.
Keyword : Sterofoam, Asphalt rubber, AC-WC, Stability, Density
Abstrak :  Jalan  merupakan  insfrastruktur  yang  berperan  sangat  penting  bagi  kemajuan  suatu daerah  yang  merupakan  penghubung  antar  suatu  wilayah  dengan  wilayah  lainnya.  Dalam upaya penambahan bahan substitusi material  halus  yang bisa digunakan sebagai bahan dalam campuran  aspal,  maka  sterofom  yang  mudah  diperoleh  digunakan  pada  penelitian  sebagai alternatif  bahan  material  halus  dalam  campuran  aspal.  Tuljulan  dilakulkanya  pelnellitian  ini adalah  ulntulk  melngeltahuli  pelngarulh  dari  limbah  Styrofoam  telrhadap  karaktelristik  aspal Delngan  Melnggulnakan  pelnguljian  marshall.  Penelitian  ini  dibulat  belnda  ulji  selbanyak  24 belnda ulji, dimana benda ulji yang melnggulnakan bahan tambah limbah Styrofoam selbagai fillelr  tambahan  10%  , 12  %, 14  %  dan  16%  masing  masing  dibulat  selbanyak  6  belnda  ulji. Seldangkan belnda ulji  yang tidak dibelri limbah Styrofoam julga dibulat  selbanyak 3 belnda ulji.  Kelmuldian  ulntulk  pelnambahan  limbah  styrofoam  selbagai  fillelr  pada  masing  masing belnda  ulji  dibelri  kadar  selbanyak  6%  dari  total  agrelgat  campulran  aspal.  Melakukan ekspelrimen  telrhadap  variabell  telrikat  yaitul  karaktelristik  marshall  dan  variablel  belbas yaitul  pelnambahan  Limbah  Styrofoam  selbagai  sulbtitulsi  pada  Aspal  (AC-WC).  Pelngarulh Prelselntasel  Limbah  Styrofoam  selbagai  sulbstitulsi  telrhadap  Stabilitas  dan  Kelpadatan, dalam  hal  ini  Stabilitas  dan  Kelpadatan  dipelngarulhi  olelh  Stabilitas  Marshall  Sisa seldangankan  pada  flelxibilitas  dipelngarulhi  olelh  Marshall  Qulotielnt,  nilai  Stabilitas Marshall Sisa, pada campulran Limbah Styrofoam 10% didapat nilai 91,45%, pada campulran Limbah Sterofoam 12% didapat nilai 92,77%, pada campulran Limbah Styrofoam 14% didapat nilai 93,22%, pada campulran Limbah Styrofoam 16% didapat nilai 92,86%, seldangkan pada Marshall  Qulotielnt  didapat  nilai  356  kg/mm  pada  campulran  Limbah  Styrofoam  12%,  371
kg/mm  pada  campulran  Limbah  Styrofoam  14%,  dan  350  kg/mm  pada  campulran  Limbah Styrofoam 16%.
Kata kunci: Sterofoam, Aspal karet, AC-WC, Stabilitas, Kepadatan

## A. Pendahuluan
Pelrkelmbangan dan pelrtulmbulhan masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja perkerasan, muncul  suatu  ide  untuk  memberikan  bahan  tambahan  pada  perkerasan  bertujuan  mengatasi kerusakan  jalan.  Aspal  beton  sebagai  bahan  untuk  konstruksi  jalan  sudah  lama  di  kenal  dan digunakan secara luas dalam pembulatan jalan. Aspal beton adalah campuran dari pelnduldulk di Indonelsia yang sangat pelsat melnyelbabkan pelningkatan julmlah kelndaraan di jalan raya. Salah satul prasarana transportasi adalah jalan raya yang melrulpakan kelbultulhan pokok pada kelgiatan agregat bergradiasi menerus dengan bahan bitumen.
Disini  penulis  mencoba  memanfaatkan  styrofoam  yang  di  jadikan  sebagai  substitusi pengganti  dalam  campuran  aspal  AC-WC  guna  mengetahui  peningkatan  nilai  dari  kekuatan aspal  dengan  menggunakan  styrofoam  sebagai  substitusi  pengganti  sekaligus  dengan peningkatan nilai fungsinya pada pengujian propertis marshall test . Limbah styrofoam adalah plastik  dengan  sifat  khusus,  strukturnya  terdiri  dari  butiran  berisi  udara  dengan  kepadatan rendah.  Adanya  celah  antar  butiran  yang  tidak  menghantarkan  panas,  menjadikan  styrofoam sebagai isolator panas yang baik.
Banyak penelitian yang dilakukan terhadap aspal supaya mendapatkan campuran yang mempunyai  viskositas  yang  baik  dan  daya  tahan  lama.  penulis  dalam  penelitian  ini menambahkan  limbah  styrofoam  sebagai  bahan  tambah  dengan  dibedakan  kadar  yang ditambahkan  untuk  benda  uji.  Kadar  limbah  styrofoam  yaitu  sebesar  10%,  12%,  14%,  dan 16%. Pada masing-masing benda uji sebanyak 6%.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  adalah  cara  yang  digunakan  untuk  mendapatkan  data  yang bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  dari  limbah  styrofoam  terhadap  karakteristik  aspal dengan  menggunakan  pengujian  marshall.  Penelitian  ini  dibuat  benda  uji  sebanyak  24  benda uji, dimana bendauji  yang  menggunakan  bahan  tambah  limbah  styrofoam  sebagai  substitusi tambahan  10%  ,  12  %,  14  %  dan  16%  masing  -  masing  dibulat  sebanyak  6  benda  uji. Sedangkan  benda  uji  yang  tidak  diberi  limbah  styrofoam  juga  dibuat  sebanyak  3  benda  uji. Kemudian untuk pelambahan limbah styrofoam sebagai substitusi pada masing masing benda uji diberi kadar sebanyak 6% dari total agregat campuran aspal.
Bahan-bahan  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut:  Aspal  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Aspal  Pertamina  Penetration  60/70  berasal  dari  kota Palembang  Indonesia  Agregat  kasar  dan  agregat  halus  yang  digunakan  dalam  penelitian berasal  dari  Merak.  Agregat  kasar  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  agregat  kasar yang diambil dari kota Palembang. Aspal yang digunakan dalam penelitian adalah aspal karet SIR 20 yang berasal dari PT. Perdana Abadi Perkasa.
1.Agrelgat  haluls  yang  digulnakan  dalam  pelnellitian  ini  adalah  agrelgat  haluls  yang  dipelrolelh  di Palelmbang Indonelsia.
2.Limbah Styrofoam yang digulnakan pada pelnellitian  ini dipelrolelh dari Palelmbang  Indonelsia. dipotong delngan ulkulran 1,5mm x 1,5 mm.
Pembuatan benda uji dilakukan di di Laboratoriulm PT. Pelrdana Abadi Pelrkasa Jln. Lintas Selkayul-PALI km9. Proseldulr dalam pelnellitian ini dibagi melnjadi 6 bagian selbagai belrikult:
1. Alat yang digunakan ialah menggunakan alat yang dimiliki oleh Laboratorium Teknik Sipil,
Universitas  Bina  Darma,  sedangkan  untuk  bahan  agregat  kasar  maupun  agregat  halus dibeli  dari  toko  bahan  bangunan.  Selanjutnya  untuk  substitusi  limbah  styrofoam  diambil dari  kota  Palembang.  Aspal  yang  digunakan  diperolah  dari  toko  bangunan  yang  berada dikota palembang. Semula  alat dan bahan dipersiapkan dan dicek kondisinya sebelum di gunakan  di  laboratorium.  Panaskan  aspal  dengan  menggunakan  penggorengan  (wajan), agar  temperatur  antara  agregat  dan  aspal  tetap  maka  pencampurannya  dilakukan  diatas
wajan  dan  diaduk  hingga  rata  sampai  agregat  terselimuti  aspal  secara  merata.  Suhu pencampuran antara agregat dan aspal adalah 155°C.
2. Pengujian  Aspal  meliputi  pengujian  penetrasi,  pengujian  titik  lembek,  pengujian  titik  nyala dan  bakar,  serta  pengujian  berat  jenis  aspal.  Pengujian  ini  dilakukan  sesuai  dengan ketentuan SNI.
3. Pengujian agregat kasar meliputi pengujian analisa saringan, berat jenis dan penyerapan air. Acuan yang digunakan dalam pengujian agregat kasar acuan pengujian agregat kasar.
4. Pengujian  agregat  halus  meliputi  pengujian  berat  jenis  dan  penyerapan  air.  Pada  tabel  10 dapat dilihat mengenai acuan yang digunakan dalam pengujian agregat halus.
5. Pengujian  substitusi  meliputi  pengujian  berat  jenis  buk,  berat  jenis  SSD,  dan  berat  jenis semu.
6. Perencanaan  Campuran  Urutan  proses  atau  dapat  disebut  tahapan  dalam  menentukan campuran benda uji adalah sebagai berikut:
a. Menentukan  kadar  bahan  tambah  limbah  styrofoam  masing-masing  benda  uji  yaitu sebanyak 10%, 12%, 14% dan 16% dari berat total campuran.
b. Menentukan  kadar  subtitusi  limbah  styrofoam  masing-masing  benda  uji  sebanyak  6% dari berat  total  agregat sesuai dengan  acuan  penelitian yang digunakan (AASHTO T- 89-81)
c. Menentukan  kadar  aspal  masing-masing  benda  uji  yaitu  sebesar  6%  dari  berat  total campuran sesuai dengan acuan penelitian
d. Menentukan  kadar  bahan  tambah  limbah  styrofoam  masing-masing  benda  uji  yaitu sebanyak 10%, 12%, 14% dan 16% dari berat total campuran
e. Menentukan kadar filler limbah styrofoam masing-masing benda uji sebanyak 6% dari berat  total  agregat  sesuai  dengan  acuan  penelitian  yang  digunakan  (AASHTO  T-89- 81)
f. Menentukan  kadar  aspal  masing-masing  benda  uji  yaitu  sebesar  6%  dari  berat  total campuran sesuai dengan acuan penelitian.
g. Menentukan  jenis  gradasi  agregat  gabungan  untuk  campuran,  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  gradasi  agregat  gabungan  jenis  AC-WC  dan  memakai  batas tengah dari tiap-tiap prosentase lolos saringan.
h. Menghitung  kebutuhan  berat  bahan  untuk  masing-masing  benda  uji  sesuai  dengan variasi yang sudah direncanakan.

## C. Hasil dan Pembahasan
Seltellah dibulat belnda ulji di laboratoriulm PT. Pelrkasa Abadi Pelrdana dilakulkan pelnguljian Marshall yang  mellipulti, delnsity (kelpadatan)  dan  stabilitas.  Pada  pelnguljian Marshall ini disiapkan masing-masing 3 sampell ulntulk pelrselntasel Styrofoam selbelsar 10%, 12%, 14%, 16%. Hasil  pengujian  kepadatan  dan  marshall  pada  setiap  benda  uji  normal  dan  benda  uji  variasi styrofoam dapat dilihat pada grafik dibawah. 9.Kepadatan AC-WC
Dari  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  perendaman  60  menit  menunjukan  nilai karakteristik  density  dalam  rangel  2,288  hingga  2,295,  dengan  nilai  tertinggi  pada  16%, sedangkan hasil tes marshall perendaman 24 jam menunjukan nilai karakteristik density dalam rangel 2,267 hingga 2,273, dengan nilai tertinggi pada 16% sesuai dengan ketentuan kepadatan SNI  03-6757-2002  nilai  kepadatan  tidak  boleh  lebih  dari  98%,  pada  penelitian  ini  kepadatan yang diperoleh memenuhi syarat yang telah ditentukan. Sehingga layak untuk digunakan pada campuran aspal AC-WC.
Stabilitas AC-WC
Dari  grafik diatas dapat disimpulkan bahwa  subtitusi Styrofoam terhadap  abu batu dan screen dengan presentase tertentu dapat meningkatkan nilai stabilitas campuran aspal AC-WC. Dari  gambar  juga  dapat  dilihat  presentase  subtitusi  Styrofoam  pada  perendaman  60  menit didapatkan  nilai  stabilitas  tertinggi  yaitu  sebesar  1117  kg  pada  presentase  subtitusi  16%  dan turun  pada  nilai  subtitusi  10%  yaitu  sebesar  1008  kg.  Sedangkan  presentase  Styrofoam  pada perendaman  24  jam  didapatkan  nilai  stabilitas  yang  terus  meningkat  dan  nilai  stabilitas tertinggi yaitu sebesar 1107 kg pada presentase subtitusi 12%.

## D. Penutup
Berdasarkan analisis data dari pengujian yang sudah dilaksanakan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1.  Pengaruh  Presentase  Limbah  Styrofoam  sebagai  substitusi  terhadap  Stabilitas  dan Kepadatan, dalam hal ini Stabilitas dan Kepadatan dipengaruhi oleh Stabilitas Marshal Sisa sedangankan pada flexibilitas dipengaruhi oleh Marshall Quotient , nilai Stabilitas Marshall Sisa,  pada  campuran  Limbah  Styrofoam  10%  didapat  nilai  91,45%,  pada  campulran Limbah  Styrofoam  12%  didapat  nilai  92,77%,  pada  campulran  Limbah  Styrofoam  14% didapat  nilai  93,22%,  pada  campuran  Limbah  Styrofoam  16%  didapat  nilai  92,86%, sedangkan  pada  Marshall  Quotient  didapat  nilai  356  kg/mm  pada  campuran  Limbah Styrofoam 12%, 371 kg/mm pada campuran Limbah Styrofoam 14%, dan 350 kg/mm pada campuran Limbah Styrofoam 16%.
2.  Persentase  penambahan  styrofoam  pada  campuran  aspal  porus  berpengaruh  terhadap  sifat porositas, dimana semakin tinggi persentase styrofoam yang dicampurkan maka nilai VIM akan  menurun  yang  berarti  rongga  udara  yang  terbentuk  hanya  sedikit.  Sehingga  dengan menurunnya  rongga  udara  yang  merupakan  celah  untuk  mengalirkan  air  maka  sifat porositas campuran akan menurun.
3.  Persentase  penambahan  styrofoam  maksimum  sebesar  16%,  pada  persentase  ini  nilai parameter  VIM  mempunyai  nilai  minimum  sehingga  apabila  styrofoam  ditambah  maka nilai  VIM  akan  semakin  turun  sehingga  campuran  aspal  porus  akan  menjadi  semakin permelabel.

## Daftar Pustaka
Akbar,  S., & Wesli. (2012). Stabilitas Lapis  Aspal Beton AC-WC Menggunakan  Abu Sekam Padi. Teras Jurnal, 2(4), 310–321.
Alkhaly,  Y.,  Fadhliani,  &  Faisal,  R.  (2020).  PENGARUH  VARIASI  JENIS  MATERIAL FILLER  PADA  CAMPURAN  ASPAL  BETON  TERHADAP  PARAMETER MARSHALL. TECHSI, 12(3), 22–31.
Direktorat Jendral Bina Marga. (2018). SPESIFIKASI UMUM 2018. Farlin  Rosyad,  &  Diea  Destha  Sary.  (2017).  Pengaruh  Penambahan  Biji  Plastik  Sebagai Pengganti  Fraksi Halus  Terhadap Kepadatan  dan Stabilitas Campuran Aspal  AC-BC. Jurnal Ilmiah TEKNO, 14(1), 43–51.
Ismadarni,  Risman,  &  Muh.  Kasan.  (2013).  KARAKTERITIK  BETON  ASPAL  LAPIS PENGIKAT  (AC-BC)  YANG  MENGGUNAKAN  BAHAN  PENGISI  PENGISI (FILLER) ABU SEKAM PADI. MEKTEK, 15(2), 93–103.
Marshall,  K.,  Wibowo,  A.,  Widhiastuti,  Y.,  &  Tjandra,  A.  A.  (2022).  Pemanfaatan  Serbuk Bata Merah Untuk Campuran Aspal Beton Ac-Wc Terhadap Utilization of Red Brick Powder for Asphalt Concrete Mix Ac-Wc Against Marshall Characteristics. 7(1).
Nasot,  M.,  &  Muis,  A.  B.  (2022).  PENGARUHhPENAMBAHANnSTYROFOAM TERHADAP  KARAKTERISTIKkMARSHALLpPADAaLAPISANaASPAL  BETON AC-WCc  Informasi  Artikel.  JURNAL  KARAJATA  ENGINEERING,  2(2). http://jurnal.umpar.ac.id/index.php/karajata
Permana  Putra,  M.,  &  Widarto,  H.  (2023).  ANALISIS  PEMANFAATAN  PLASTIK POLYSTYRENE  (PS)  SEBAGAI  BAHAN  TAMBAHAN  ASPAL  AC-WC  DAN AC-BC DENGAN METODE MARSHALL. In JURNAL KARAJATA ENGINEERING (Vol. 3, Issue 2). http://jurnal.umpar.ac.id/index.php/karajata▪91
Ridwan, F., & Nadia. (2017). Analisis Pengaruh Pemanfaatan Abu Sekam Sebagai Filler Pada Campuran Aspal Beton. Jurnal Konstruksia, 8(2), 1–8.
Rosyad,  F.  (2017).  ANALISIS  PENGARUH  KEHALUSAN  ABU  TERBANG  (FLYASH) TERHADAP  STABILITAS  DAN  KEPADATAN  CAMPURAN  BETON  ASPAL (AC-WC). Cantilever-Jurnal Penelitian Dan Kajian Bidang Teknik Sipil, 6(1), 43–51. http://cantilever.unsri.ac.id
Tyasta, L. E., Yoga, J., & Fida Ismaili, A. (n.d.). JURNAL TeknoSAINS  Seri Teknik  Sipil 2 THE  EFFECT  OF  ADDITIONAL  MATERIALS  OF  CAST  METAL  WASTE  IN ASPHALT  CONCRETE-WEARING  COURSE  (AC-WC)  ON  MARSHALL CHARACTERISTICS.
Wansa  Putra,  B.,  &  Wawan  Widiansyah,  O.  (2022).  Meningkatkan  Nilai  Rongga  Stabilitas Dan  Flow  Campuran  Aspal  HRS-WC  Dengan  Memanfaatkan  Sekam  Padi.  Jurnal Kelimuan Teknik Sipil, 5(1), 330–341.
Yang,  Y.,  Chen,  J.,  Chen,  Z.,  Yu,  Z.,  Xue,  J.,  Luan,  T.,  Chen,  S.,  &  Zhou,  S.  (2022). Mechanisms of polystyrene microplastic degradation by the microbially driven Fenton reaction. Water Research, 223. https://doi.org/10.1016/j.watres.2022.118979
Zusan,  U.  (n.d.).  DESKRIPSI  PEMANFAATAN  LIMBAH  STYROFOAM  DI  OBJEK WISATA PULAU PAHAWANG TAHUN 2021